II74 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



CHIMIE PHYSIQUE. — Sur le revenu et le recuit après trempe des alliages 

 cuivre-élain et cuivre- zinc. Note (') de M. A. Portevin, transmise par 

 M. Henry Le Chatelier. 



Nous avons montré, avec M. Arnou (^), que lors du revenu, c'est-à-dire 

 du réchauffage après trempe, des alliages cuivre-aluminium à go pour loo 

 de cuivre, trempe faite à une température correspondant à la dissolution 

 de tout ou partie du constituant proeutectoïde, on pouvait noter, d'une 

 part, que ce constituant proeutectoïde s'isolait de façon à présenter au 

 microscope la structure dite de WidmanstaHten et, d'autre part, que le 

 début du revenu se manifestait par un accroissement de la dureté ; ce 

 deuxième phénomène étant déjà connu pour les aciers et ayant été signalé 

 par Grenet (') pour les alliages cuivre-étain. Il nous a paru intéressant de 

 voir si l'on pouvait généraliser ces remarques en effectuant de nouvelles 

 recherches sur les deux autres alliages industriels présentant un eutecloïde : 

 les alliages cuivre-étain et cuivre-zinc. 



1° Alliages cuivre-étain. — L'accroissement de dureté par revenu à 

 basse température, ayant été, comme nous venons de le dire, déjà indiqué 

 par Grenet, il restait à voir comment s'effectue, sous l'influence du revenu, 

 la séparation du constituant proeutectoïde mis préalablement en solution 

 solide partielle ou totale par trempe. 



Dans ce but, on a trempé à 700° (après 10 minutes de chauffage au bain 

 de sel) dans l'eau à 20° des échantillons de 8'"'" de diamètre d'un alliage 

 cuivre-étain à 80,11 pour 100 de cuivre et formé par suite de la solution 

 solide a en éléments proeutectoïdes et de l'eutectoïde a + S. Après cette 

 trempe on observe a et le constituant ^ hors d'équilibre, lequel peut pré- 

 senter ou non un aspect aiguillé rappelant la martensite ou le mélange 

 austénite-martensite des aciers. En effectuant des revenus à des tempéra- 

 tures croissantes entre Soo" et 600°, on voit apparaître a en aiguilles claires 

 {fig. i) dans la région occupée par fl, ces aiguilles se détachant d'autant 

 mieux que j3 acquiert par revenu une plus grande colorabilité sous l'action 



(') Transmise dans la séance du 20 avril igi'i- 



(') Sur le revenu des bronzes d'aluminium {Comptes rendus, l. 154, 1912, 



p. 5..). 



(') La trempe des bronzes {Comptes rendus, l. 151, 1910, p. 870). 



